145 



Lage der Gleitfläche und der zweiten Kreissclmittsebene z 2 

 von der Zusammensetzung nicht weiter verfolgen. Es würde 

 sich aber empfehlen, am Kalkspath und den ihm nahe stehen- 

 den Mischungsgliedern zum Magnesit, Eisenspath etc. hin ein- 

 mal zu untersuchen, bei welchem Gehalt an Mg, Fe etc. die 

 Umlagerungsfähigkeit nach — ^R * (Ol 12) aufhört. Dabei 

 wäre zugleich zu berücksichtigen, dass am Dolomit und den 

 verwandten Magnesia-reichen Mischungen anscheinend — 2R y. 

 (0221) die Rolle von — |E/ (0112) des Kalkspathes über- 

 nimmt; poly synthetische Zwillingsstreifung nach — 2Rx (0221) 

 ist nur an eingewachsenen Massen von Dolomit und Magnesit 

 bekannt. 



Deformation y. 



Wenn man die Krystalle (es eignen sich dazu am besten 

 solche des zweiten Typus) so vorsichtig gegen die Tischplatte 

 presst, dass die Druckrichtung (für den vorderen Theil des 

 Krystalls in der üblichen Aufstellung) von der positiven zur 

 negativen Richtung der c-Axe geht, so findet ebenfalls ein 

 Gleiten längs der Fläche ooPco (100) statt, und auch //' c, aber 

 der Sinn der Bewegung ist entgegengesetzt dem bei der De- 

 formation a. Auch wechselt in diesem Falle die Grösse der 

 Bewegung mit der Grösse (auch vielleicht Dauer) des Druckes ; 



die der Druckstelle zunächst liegenden Theile des Krystalls 



1 



werden um einen grösseren Betrag Ii c verschoben als die 

 weiter davon liegenden, und von letzteren bildet sich ein ganz 

 allmähliger Übergang bis zu solchen Krystalltheilen , welche 

 gar keine Verschiebung erlitten , haben. Die Flächen {III}, 

 {111} und eventuell {001} erscheinen daher nach der Deforma- 

 tion stetig gekrümmt, und zwar im allgemeinen convex nach 

 aussen; die Flächen {111}, {111} und eventuell {101} und {201} 

 erscheinen ebenfalls gekrümmt, aber im allgemeinen concav 

 nach aussen. Die Tangentialebene an die gekrümmte Fläche 

 liegt stets in der Zone der ursprünglichen Fläche zur Gleit- 

 fläche {100}, sie weicht im allgemeinen um so mehr von der 

 Lage der ursprünglichen Fläche ab, je mehr man sich der 

 Druckstelle, d. i. der von {111}, {111} und {100} gebildeten 

 Ecke nähert (vergl. Fig. 12), indessen kommt es auch vor, 

 dass mehr und weniger stark verschobene Theile als breitere 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1889. Bd. I. 10 



